インライン・ヒートソーク試験のヒートソーク炉内で回収された強化ガラスに含まれるβ相転移した硫化ニッケルの顕微ラマン分光法による定量分析の結果を示す．No.1の測定点ではB-NiSに特徴的なラマンバンドは確認できない．また，No.2の測定点では明瞭なB-NiSのラマンバンドが確認できた．すなわち，No.1の測定点では大部分がA-NiSとして残存している可能性が考えられる．マッピング測定の結果に基づいて緑色で示したβ相の占める割合は研磨断面上での面積比で約64%また体積比では70%になるのでβ相転移率は64～70%の範囲にあると考えられる．これらの結果から，体積膨張率は2.7～3.0%と計算された．以上の結果から，硫化ニッケルのβ相転移率は100%ではなく，α相が含まれる状態でもヒートソーク試験で自然破損を生じることがわかった．この結果は，市場で自然破損を生じた硫化ニッケルの場合とほとんど同じであった．Sakaiと酒井・佐藤は高温X線回折法によってβ相転移した硫化ニッケルの相転移率を測定した．その結果，β相転移率はヒートソーク試験後でも90%が最大であり，ほぼ完全にβ相転移した後でもA相が異物内に残っていることが示された．したがって，自然破損した硫化ニッケルのβ相転移率が70%以下でもクラックが伸展して自然破損を生じたと考えられる．

カテゴリ: 化学
質問: 今回の測定に使用した物質の体積が100cm3の場合、体積は最大でどれくらい増えましたか。
回答: 100cm3の物質の体積は最大で3.0cm3増加します。

カテゴリ: 化学
質問: 硫化ニッケルの体積膨張率は、最大で何%の差が生じますか。
回答: 体積膨張率の差は最大で、0.3%生じます。

カテゴリ: 化学
質問: 顕微ラマン分光法の結果から、β相転移率が100%になるためには、最低でもあと何％、性能を上げる必要がありますか。
回答: β相転移率が100%になるには、最低でもあと30%、性能を上げる必要があります。